348 



CAMILLO GUIDI 



6 



Nella fig. 6 sono riuniti i risultati relativi ad esperienze analoghe eseguite su 

 due pezzi del cavo fa nf arino bianco da 50 mm di diametro, di cui figura già una prova 

 nella Tabella IV: la sezione del cavo è di min 2 1473. Il diagramma disegnato a tratti 

 e punti fu ottenuto cimentando il saggio a sforzo gradatamente crescente da zero 

 fino al carico di rottura che fu di t. 19. Si cominciò a prendere il diagramma allo 

 sforzo di 1* pari a 0,68 Kg 7rom> ; risulta 



a = 12,89 Kg / ram2 , e = 16,40 %, 



e l'area del diagramma, contato dalla a n' , essendo di era 2 15,0, si ha anche per 

 il lavoro unitario di deformazione (*) a partire dal carico di 1* fino a 19* 



X = 0,60 Kgra -/ Cm .. 



Un altro pezzo dello stesso cavo venne da prima sottoposto a tre successive 

 sollecitazioni crescenti di 2 in 2 tonnellate a partire da 1* fino a 15* e tornando 

 ogni volta per gli stessi gradi ad 1*. In ciascuna di queste doppie sollecitazioni 

 (crescente e decrescente) s'impiegarono 23'. La linea a ni' n r uv n' è il diagramma 

 di deformazione corrispondente alle prime tre fasi della prova ; per le rimanenti 

 tre fasi il diagramma coincide sensibilmente colla linea chiusa uvn'ru la quale 

 mostra chiaramente il fenomeno dell'isteresi. All'ultimo ritorno allo sforzo iniziale 

 di 1*, lasciando il cavo su tale sforzo si è ancora prodotto un accorciamento (feno- 

 meno di elasticità susseguente) tale da vincere un aumento di tensione il quale è cre- 

 sciuto durante una mezz'ora con intensità decrescente, ed ha raggiunto t. 1,32, sul 

 quale valore è rimasto stazionario. Durante la notte consecutiva a tale esperienza il 

 cavo è rimasto in tensione variabile da 3* ad 1*,60. Al mattino del giorno seguente 

 si ripeterono a breve intervallo di tempo 13 sollecitazioni da 2* a 15* : il diametro 

 del cavo si ridusse a mm. 45. Dopo queste nuove alternative si ripetè un'ultima sol- 

 lecitazione andando fino a rottura ; il diagramma corrispondente a quest'ultima prova 

 è rappresentato nella fig. 6 dalla linea az. La resistenza totale massima offerta dal 

 cavo fu di t. 21,60 pari a 14,66 Kg / m ms; il corrispondente allungamento di rottura fu 

 soltanto del 2,67 °/ ed il lavoro di deformazione soltanto X = 0,04 X 5,5=';0,22 Kgn, / C m» 

 cioè circa l /s di quello ottenuto colla prima prova. È evidente l'irrigidimento prodotto 

 nel cavo dalla ripetizione di sforzi rilevanti. È anche interessante notare il grande 

 aumento prodottosi nel modulo di elasticità E corrispondente agli sforzi più bassi: 

 esso va dal valore di 2600 Kg 7cm« relativo alla prima prova a quello di 90000 Kg, / C m* 

 corrispondente all'ultima. 



Da queste prove si può concludere che per i cavi d'ormeggio, come del resto 

 per tutti i cavi che devono andare esposti a sollecitazioni ripetute, affinchè sia ben 

 conservata la loro potenzialità al lavoro meccanico, è essenziale che le sollecitazioni 

 non oltrepassino un certo limite. 



(') Detta F l'area del diagramma in cm 2 , le cui ordinate rappresentano già gli sforzi unitari, 

 e le ascisse gli allungamenti unitari, il lavoro unitario di deformazione espresso in Kgm. per cm 3 

 viene dato da 



